Способ получения наноразмерного высоколюминесцентного апатита с примесью церия (Ce)

2+
3+
2+
3+
Способ получения наноразмерного высоколюминесцентного апатита с примесью церия (Се), заключающийся в смешивании водных растворов катионов Са и Се при контроле их концентрации и соотношения их в растворе, одновременно готовят водный раствор, содержащий анионы фосфатов, при контроле их концентрации, каждый из приготовленных растворов берут в объеме 100 мл и перемешивают, после чего полученный осадок промывают дистиллированной водой, отличающийся тем, что в качестве источников катионов Са и Се берут нитраты кальция и церия и дигидрофосфат калия, при этом нитрат кальция берут с концентрацией 1 моль/л в количестве 20 мл, а нитрат Се берут с концентрацией 0,02 моль/л в количестве 0,5-50 мл, что соответствует соотношению Се/Са 0,05-5%, и доводят дистиллированной водой объем раствора до 100 мл, затем второй раствор приготавливают из смеси дигидрофосфата калия, который берут в качестве источника анионов фосфатов, с концентрацией 1 моль/л в количестве 12 мл, и раствора КОН в количества 15 мл с концентрацией 1,5 моль/л, и доводят этот раствор дистиллированной водой до 100 мл и рН 11-12, затем каждый из полученных растворов нагревают до 90°С и смешивают их при активном перемешивании, после чего полученный раствор выдерживают при температуре 90°С в течение 2-3 ч, затем раствор охлаждают и отделяют из него осадок, который промывают не менее 6 раз дистиллированной водой в объеме не менее 400 мл, а полученный осадок высушивают при температуре 110°С в течение 6-7 ч.